— 467 — 



Da essi si rileva che la tenacità del nichel, assai alta a temperatura 

 ordinaria, diminuisce col crescere della temperatura prima assai lentamente 

 e poi da 400° in su con maggiore rapidità. Si ha difatti fino ai 400° una 

 variazione media di tenacità di Kg. 0.01 per grado, mentre al di sopra dei 

 400° la variazione è di Kg. 0,087 per grado cioè 8,7 volte la precedente. 

 Dalla fig. 1 si rilevano nettamente i due andamenti della curva che sono 



io 

















































































io 





rl)0' 

















llG. 1. 



entrambi di quasi proporzionalità, eccettuato il primo tratto tino ai 100° 

 in cui si ha una variazione doppia che nel tratto 100°-40l>°. Con questo 

 di notevole che il passaggio da un andamento all'altro e che caratterizza 

 i due stati del Nichel per rispetto al comportamento magnetico, avviene 

 in corrispondenza alla temperatura di 400°, cioè ad una temperatura al- 

 quanto maggiore di quella comunemente indicata (340°-360°) per il punto 

 di trasformazione magnetica. La stessa temperatura di 40 è stata otte- 

 nuta da Kei Iokibe e Sukeaki Sakai (') per la variazione nell'andamento 

 della curva della rigidità in funzione della temperatura, ed un ritardo 

 nel cambiamento della legge di emissione (380°) fu ottenuto dalla Kaha- 

 nowicz ( 2 ) con nichel della stessa provenienza di quello da me impiegato. 

 Non è da escludere che la mancata coincidenza possa dipendere dal fatto 

 che ai nostri giorni l'uso delle pinze termo-elettriche e dei forni elettrici 

 permette un maggior rigore in questo genere di determinazioni. 



[ 1 ) Philosophical magazine. Voi. 42. N. 249, settembre 1921, pag. 397. 



( 2 ) Rendiconti Accademia Lincei. Voi. XXX, fase. 3-4, pag. 132. 



